B. Vukits, 
71 ‘2 
ist iimi er sich erst unter g'ekrenzten Nicols als solcher erkennen lässt. 
Die Färbung' rülirt wahrscheinlich von Spuren von im ursprünglich 
verwendeten Eläolith ^ enthaltenem Eisen her. Die Krystalle sind nach 
allen Richtungen gelagert, auch Grundmasse, die sich später bildete, 
berindet sich dazwischen. Erstere enthalten auch zahlreiche mikro- 
skopische Interpositionen , die sich nicht näher bestimmen lassen. 
Das erste Ausscheidungsproduct sind jedenfalls die sehr gut 
krystallographisch ausgebildeten farblosen Spin eile, die in 
Form rhombischer, dann durch Druck der Umgebung rechteckig 
gewordener Durchschnitte, öfter mit abgestumpften Ecken, dann 
auch in charakteristischen Durchschnitten des Ikositetraeders Vor- 
kommen. Die grössten der stark lichtbrechenden, in grosser Zahl 
vorhandenen Krystalle haben eine Ausdehnung von etwa 0,006 mm, 
die kleinsten erscheinen in winzigen aber immer noch gut be- 
grenzten Durchschnitten. Für die Entscheidung, dass sich der 
Spinell dem Nephelin gegenüber zuerst bildete, ist der Umstand 
beweisend, dass er in letzterem eingelagert vorkommt. 
Weiter linden sich dünne, sehr schmale nadelförmige Kry- 
stalle von bedeutender Längsausdehnung und von so starker 
Brechung, dass sie u. d. M. fast körperlich hervortreten. Sie 
löschen gerade aus , unter gekreuzten Nicols erscheinen sie nach 
der Längsaxe dunkelnelkenbraun : es sind S i 1 1 i m a n i t e , Alg Si 0^^. 
Ein weiteres Ausscheidungsproduct bildet der Korund in 
kleinen, hexagonalen Tafeln, die farblos, stark licht- und schwach 
doppelbrechend sind. 
Die Ausscheidungsfolge ist hier: Spinell, Korund, Sillimanit, 
Nephelin. 
Der verwendete Eläolith kann, wie aus den vorhin citirten 
Analysen ersichtlich ist, MgO 0,77 ^/o und Fe^O^ 0,57 ^ o enthalten. 
Nach dem Ergebniss meiner Untersuchung zu urtheilen, linden 
die Gesetze J. Morozewicz’s ^ keine vollkommene Bestätigung. Er 
sagt, dass die Krystallisation von Ab^ O 3 und Spinell nicht von der 
Basicität der Schmelze, sondern vom Verhältnisse der Basen zur 
Thonerde abhängt. Dieses Verhältniss stellt sich in vorliegendem 
Falle wie folgt : 
9 Na^ AL Sio 0., , — |— 1 AL 0,. 
= U(4L/0.4AUV«SiL) 

36 Na^, 0.37 Alg O 3 . 8 1 Si 0^ 
4 Nag 0 . 44 AI 2 O 3 . 9 Si 0^ 
Also : Na^ 0 : Al, O 3 == 4 : 4 J “ 
4Iükozewicz giebt nun an, „dass sich aus einer Schmelze, 
bei der das Verliältniss der Basen zur Thonerde kleiner als 1 ist, 
' Vergl. Hintzk, Handbuch der Mineralogie, Eläolithanalysen. p. 868. 
No. xxvm-xxxi. 
Morozewicz , Experimentelle Untersuchungen über die Bildung 
fler Mineralien im .^lagma. Tsciiermak’s Min. u. petrogr. 31itth. 1899, 
